(日标螺纹精度等级分为　I、II、III　三级,通常状况下为　II　级)在公制螺纹中,　H　和h的基本偏差为零。G　的基本偏差为正值,e、f　和g的基本偏差为负值。如图所示:　1、　H　是内螺纹常用的公差带位置,一般不用作表面镀层,或用极薄的磷化层。G　位置基本　偏差用于特殊场合,如较厚的镀层,一般很少用。　2、g　常用来镀　6-9um　的薄镀层,如产品图纸要求是　6h　的螺栓,其镀前螺纹采用　6g　的公差　带。　3、螺纹配合最好组合成　H/g、H/h　或G/h,对于螺栓、螺母等精制紧固件螺纹,标准推荐采　用6H/6g　的配合　(三)、螺纹标记　四、自攻、自钻螺纹的主要几何参数:　(一)、大径/牙外径(d1),为螺纹牙顶重合的假想圆柱直径。螺纹大径基本代表螺纹尺　寸的公　称直径。　(二)、小径/牙底径(d2):为螺纹牙底重合的假想圆柱直径。　(三)、牙距(p):为相邻牙在中经线上对应两点的轴向距离。在英制中以每一英寸　(25.4　mm)内的牙数来表明牙距。　下表列举常用规格的牙距(公制)牙数(英制)　1、公制自攻牙:　规格　S　T　1.5　S　T　1.9　S　T　2.2　S　T　2.6　S　T　2.9　S　T　4.2　S　T　4.8　S　T　5.5　S　T　6.3　S　T　8.0　S　T　9.53.3　S　T3.5　S　T3.9　S　T牙距　0.5　0.6　0.8　0.9　1.1　1.3　1.3　1.3　1.4　1.6　1.8　1.8　2.1　2.1　2、英制自攻牙:　规格　4#　5#　6#　7#　8#　10#　12#　14#　牙数　AB　牙24　20　20　19　18　16　14　14　A　牙24　20　18　16　15　12　11　10　材料　一、目前市场上标准件主要有碳钢、不锈钢、铜三种材料。　(一)碳钢。我们以碳钢料中碳的含量区分低碳钢,中碳钢和高碳钢以及合金钢。　1、低碳钢　C%≤0.25%国内通常称为　A3　钢。国外基本称为　1008,1015,1018,1022　等。主　要用于　4.8　级螺栓及　4　级螺母、小螺丝等无硬度要求的产品。(注:钻尾钉主要用　1022　材料。)　2、中碳钢　0.25%0.45%。目前市场上基本没使用　4、合金钢:在普碳钢中加入合金元素,增加钢材的一些特殊性能:如35、40　铬钼、　SCM435,10B38。芳生螺丝主要使用　SCM435　铬鉬合金钢,主要成分有　C、Si、Mn、P、　S、Cr、Mo。　(二)不锈钢。性能等级:45,50,60,70,80　主要分奥氏体(18%Cr、8%Ni)耐热性好,耐腐蚀性好,可焊性好。A1,A2,A4　马氏体、13%Cr　耐腐蚀性较差,强度高,耐磨性好。C1,C2,C4　铁素体不锈钢。18%Cr　镦锻性较好,耐腐蚀性强于马氏体。目前市场上进口材料主要是日本产品。按级别主要分　SUS302、SUS304、SUS316。　(三)铜。常用材料为黄铜…锌铜合金。市场上主要用　H62、H65、H68　铜做标准件。　碳钢产品所使用的盘元:　序号　种类　可选用的材质　1　4.8　级六角螺栓　1008K　1010　1015K　2　6.8　级六角螺栓　1032　1035　1040　CH38F　1039　3　8.8　级六角螺栓　1035ACR(M10　以下)1040ACR(M12　以上)CH38F　1045ACR　1039　10B21　10B33　10B38　4　8.8　级内六角螺栓　CH38F　1039　10B21(M10-M12)10B33(M14)10B38(M12-M24)　10B21　5　10.9　级六角螺栓　1045ACR　10B38　6　8级螺帽　1008K　1010　,　7　8　级螺帽　1015(M<16)　CH38F　(M≥16)　8　10　级螺帽　CH38F　1039　10B21　10B33　9　12　级螺帽　1039　10B21　10B33　10B38　10　马车螺丝　1008　1010　1015　11　六角缘凸螺栓　CH38F　1039　10B21　10B33　10B38　12　六角木螺丝　1008K　1010　13　自攻钉、墙板钉　钻尾钉、夹板钉　1018　1022　CH22A　14　机螺钉家俱螺丝　1008　1010　三、材料中各类元素对钢的性质的影响:　1、碳(C):提高钢件强度,尤其是其热处理性能,但随着含碳量的增加,塑性和韧性下　降,并会影响到钢件的冷镦性能及焊接性能。　2、锰(Mn):提高钢件强度,并在一定程度上提高可淬性。即在淬火时增加了淬硬渗入　的强度,锰还能改进表面质量,但是太多的锰对延展性和可焊性不利。并会影响电镀时镀　层的控制。　3、镍(Ni):提高钢件强度,改善低温下的韧性,提高耐大气腐蚀能力,并可保证稳定的　热处理效果,减小氢脆的作用。　4、铬(Cr):能提高可淬性,改善耐磨性,提高耐腐蚀能力,并有利于高温下保持强度。　5、钼(Mo):能帮助控制可淬性,降低钢对回火脆性的敏感性,对提高高温下的抗拉强　度有很大影响。　6、硼(B):能提高可淬性,并且有助于使低碳钢对热处理产生预期的反应。　7、矾(V):细化奥氏体晶粒,改善韧性。　8、硅(Si):保证钢件的强度,适当的含量可以改善钢件塑性和韧性。　四、关于不锈钢材质之特性简介(304、316)　(一)　该三种材质均为　300　系列的奥氏体不锈钢,其化学成分如下:　名称　C　Si　Mn　P　S　Ni　Cr　Mo　Cu　304M　≤0.06　≤1.0　≤2.0　≤0.045　≤0.03　8.91-10.0　18.0-20.0　0　0　316　≤0.03-0.06　≤1.0　≤2.0　≤0.045　≤0.03　10.0-14.0　16.0-18.0　2.0-3.0　0　304HC　≤0.08　≤1.0　≤2.0　≤0.045　≤0.03　8.0-10.5　17.0-19.0　0　1.0-3.0　(二)　主要化学成分与不锈钢性能之关系。　1、碳C可增加硬度和强度,含量过高会降低其延展性和耐蚀性　2、铬Cr　可增加耐蚀性、抗氧化性,使品粒细化,增加强度,硬度和耐磨性　3、镍Ni　可增加高温强度、耐蚀性,降低冷加工硬化之速率　4、钼Mo　增加强度,对氧化物和海水的耐蚀性优良　5、铜Cu　利于冷加工成型,降低磁性　(三)材质之其它性能　1、以上材质正常状态无磁性。304M　冷加工后略有磁性(1.6u-2.0u　左右);304HC　磁性为　(1.01u-1.6u　左右);316　材质冷加工后磁性小于　1.01u。　2、各材质均有良好的延展性,易冷加工成型,抗拉强度、屈服强度、均可达到要求。(Ts　抗拉强度　min700N/mm,　Ys　屈服强度　min　450N/mm)　(四)结论　1、304M、304HC、316　三种材质是目前　300　系列奥氏体不锈钢使用最广的材质之一。各材　质明显差异为:冷加工后材质磁性为　316<304HC<304M。316　材质抗化学品腐蚀,抗孔蚀　性及抗海水耐蚀性能相对于　304M　及304HC　要优良。　2、总之,不锈钢标准件特性为耐腐蚀、美观、卫生,但其强度、硬度正常情况下相当于碳　钢(6.8　级)故对不锈钢产品应不可撞击、敲打、注意维护其表面光洁度、精度,且不能和　使用碳钢产品一样随便施加力量,亦不可施力过大,同时因不锈钢延展性好,在使用时产　生钢屑易粘于螺帽牙级处,增加摩檫力,易导致锁死,而使用碳钢即使产生铁屑也会掉　落,相对于不锈钢不易锁死。　产品大类　(一)、六角螺栓(HEXAGON　HEAD　BOLTS)　1、　英制螺栓参照标准为　ANSI/ASME　B18.2.1,日标参照　JIS　B1180(韦氏牙)。英制参照　BSW916(韦氏牙)。　(1)、HEX　MACHINE　BOLT:无华司、有束尾、半牙六角螺栓,　(2)、HEX　TAP　BOLT:无华司、无束尾、全牙六角螺栓,　(3)、HEX　CAP　SCREWS:有华司、有束尾、半牙六角螺栓,　2、公制螺栓参照标准如下,其相互区别如表所示:　老国标　新国标　ISO　标准　DIN(德标)　GB30　GB5780(半牙)　GB5781(全牙)　GB5782(半牙)　GB5783(全牙)　ISO4016　ISO4018　ISO4014　ISO4017　DIN601　DIN558　DIN931　DIN933　(二)、马车螺丝/圆头方颈螺栓(Carriage　Bolts):　ANSI/ASME　B18.5;DIN603;ISO　8677;GB12;GB14　(三)、内六角螺栓(Hexagon　socket-head　cap　screws):　DIN912;GB70;　ISO4762;　ANSI　/ASME　B18.3　(四)、六角木螺丝(Hexagon　Head　Lag　Screws):　ANSI/ASME　B18.2.1　DIN　571　(五)、家俱螺丝(Furniture　screws):依客户标准　(六)、六角法兰螺栓(Hexagon　Flange　Bolt):　IFI　111　GB　5787　DIN　92　三、标志、性能等级　(1)、标志。六角头螺栓和螺钉(螺纹直径≥5mm)。需在头部顶面用凸字或凹字标志,　或在头部侧面用凹字标志。包括性能等级、厂标。碳钢:强度等级标记代号由“?”隔开的两　部分数字组成。标记代号中“?”前数字部分的含义表示公称抗拉强度,如4.8　级的“4”表示公　称抗拉强度　400N/MM2　的1/100。标记代号中“?”和点后数字部分的含义表示屈强比,即公　称屈服点或公称屈服强度与公称抗拉强度之比。如4.8　级产品的屈服点为　320　N/mm2。不　锈钢产品强度等级标志由“—”隔开的两部分组成。标志代号中“—”前符号表示材料。如:　A2,A4　等标志“—”后表示强度,如:A2-70　(2)、等级。碳钢:公制螺栓机械性能等级可分为:3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、　9.8、　10.9、12.9　共10　个性能等级。不锈钢分为　60,70,80(奥氏体);50,70,80,110(马氏体);45,60　(铁素体)三类。